l4a ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sous-oxyde, qui ne constitue jamais une étape stable de la réduction. Le 

 fait important que nous avons élabli est que la réduction du protoxyde de 

 nickel pratiquée aux diverses températures n'a lieu qu'en libérant toujours 

 une certaine dose de métal. 



Cette conclusion, que nous avons nettement indiquée dans notre dernière 

 Note, semble avoir été interprétée d'une façon inexacte par M. Brocbet, 

 qui a écrit récemment que nous admettons la formation déjà à 170" du 

 sous-oxyde Ni ' O ( ' ). 



L'essentiel est que, quelle que soit la température à laquelle est réduit 

 l'oxyde de nickel, il produit toujours une certaine quantité de nickel 

 libre, et, si faible qu'elle puisse être, cette proportion de nickel ainsi libéré 

 sur la surface des grains de l'oxyde, nous paraît constituer le facteur 

 exclusif, nécessaire et suffisant, des prétendues hydrogénations effectuées 

 par le sous-oxyde. 



Dans un travail récent sur l'hydrogénation des huiles, MM. Meigen 

 et Bartels sont arrivés également à conclure à l'inanité de l'hydrogénation 

 par le sous-oxyde de nickel, l'activité catalytique n'appartenant qu'au 

 métal libre (^). 



Conclusions. — On voit que les protoxydes de cuivre, de plomb, de 

 nickel conduisent, dans leur réduction par l'hydrogène, à des résultats 

 tout à fait distincts. 



L'oxyde cuivriqueCuO amène directement au métal, sans aucune forma- 

 tion intermédiaire d'un sous-oxyde tel que l'oxyde cuivreux. 



L'oxyde de plomb PbO conduit entre 190° et 25o° à un sous-oxyde Pb*0 

 stable, irréductible sous la pression ordinaire dans cet intervalle de tempé- 

 ratures. 



L'oxyde de nickel NiO amène à un sous-oxyde qui est lui-même réduc-* 

 tible même aux températures les plus basses de réduction, et par consé- 

 quent engendre dans tous les cas un mélange de sous-oxyde et de nickel, 

 de plus en plus riche en métal, et où celui-ci ne fait jamais défaut. 



Nous poursuivons l'étude de la réduction de ces oxydes, ainsi que celles 

 des oxydes de fer, cobalt, cadmium, etc. 



(') Brochet, Bull. Soc. c/iini., 4" série, t. XV, 191 4- "ote de la page 0.57. 



(') Meigek el Bartels, Joiirn. f. prakl. Chem., \. F., l. LWXIX, 1914, p. 296. 



